156  A.  Keuter,  Krystallographische  Untersuchung 
Hieraus  ergiebt  sich  leicht  die  Formel  der  Verbindung 
wie  folgt: 
MgPt(CN)4  +  5H20  +  C8H803. 
Die  folgende  Gleichung  veranschaulicht  die  Entstehung 
aus  dem  ursprünglichen  Salz: 
MgPt(CN)4  +  7H2Q  +  C3  H8  03 
=  Mg  Pt  (C  N)4  +  5  H2  0  +  C3  H8  0,  +  2H2  0. 
Es  ist  hieraus  ersichtlich,  dass  an  Stelle  von  zwei  Mole- 
cülen  Krystallwasser  ein  Molecül  Glycerin  getreten  ist.  An 
der  Hand  der  obigen  Gleichung  las  st  sich  leicht  diejenige 
Glycerinmenge  berechnen,  die  zur  vollständigen  Umwandlung 
der  alten  Substanz  erforderlich  ist.  Man  findet,  class  ein 
Theil  der  letzteren  0,20508  Theile  Glycerin  verlangt. 
Indessen  ist  zur  Krystallisation  ein  geringer  Überschuss 
von  Glycerin  nöthig,  weil  sonst  häufig  das  rothe  unveränderte 
Salz  zur  Ausscheidung  kommt.  Ferner  ist  zum  Zustande- 
kommen der  neuen  Verbindung  ein  recht  langsames  Verdunsten 
des  Lösungsmittels  erforderlich.  Die  letztere  Maassregel  ist 
auch  besonders  deswegen  erforderlich,  weil  durch  den  Glycerin- 
zusatz  die  Diffusion  der  Lösung  sehr  herabgemindert  wird 
und  dadurch  eine  an  der  Oberfläche  entstehende  Krystallkruste 
weiteres  Verdunsten  verhindert. 
Die  Krystalle  sind  meistens  in  Nadelform  ausgebildet  und 
besitzen  eine  Dicke  von  1 — 2  mm ;  die  Oberflächenbeschaffen- 
heit ist  ziemlich  gut,  wenn  die  oben  angegebenen  Krystalli- 
sationsbedingungen  genügend  beachtet  werden.  Die  zu  den 
weiter  unten  beschriebenen  optischen  Präparaten  benutzten 
Krystalle  waren  etwas  grösser ,  etwa  3  mm  dick  und  5  mm 
lang;  dieselben  waren  aber  zu  Winkelmessungen  nicht  zu 
gebrauchen. 
Eine  Eigenfarbe  besitzen  frische  Krystalle  nicht,  doch 
zeigen  sie  bisweilen  eine  schwache  blaue  Oberflächenfarbe, 
und  zwar  diese  am  besten  nach  der  Basis.  Die  Erscheinung 
ist  bei  verschiedeneu  Krystallisationsproducten  etwas  mehr 
oder  weniger  gut  zu  beobachten. 
Da  die  Oberflächenfarbe  mit  der  Zeit  etwas  undeutlicher 
wird,  so  scheint  es,  als  ob  anhaftende  Mutterlauge  mit  zum 
Zustandekommen  derselben  beitrüge. 
